( 83i ) 



tnre voisine de 1200°, pendant cinq heures environ, puis on abandonne 

 le tout à un refroidissement aussi lent que possible. Après refroidissement, 

 on trouve un culot d'un gris noirâtre, à texture poreuse, parsemé de 

 géodes que tapissent des cristaux de grenat mélanile, de sphène et de 

 sous-sulfure de fer et de quelques autres substances qui ne présentent au- 

 cun intérêt. La partie inférieure du culot est composée de sous-sulfure de 

 fer contenant quelques grenailles de fer carburé. 



» I. Les cristaux artificiels de grenat mélanite obtenus dans ces con- 

 ditions paraissent identiques aux cristaux naturels. Ils sont, comme ces 

 derniers, d'un brun foncé, à éclat vitreux, fusibles en un verre noir ma- 

 gnétique, et affectent la forme de dodécaèdres rhomboïdaux. Leur dureté 

 est de 7; leur densité de 3,8. Ces cristaux offrent une grande netteté; ils 

 ont, en moyenne, o mm , 5 de diamètre. 



» L'analvse a donné les résultats suivants : 



Silice 36 , 45 



Oxyde ferrique 29,80 



Chaux 32,65 



9 8 >9° 



» IL Le sphène artificiel se présente en prismes clinorhombiques 

 allongés suivant l'arête h 1 g' (ioo)(oio). Nous avons trouvé 



mm(i io)(iïo) = 1 13°26'; 



la valeur de cet angle est 1 i3°3i' dans les cristaux naturels. Les cristaux 

 artificiels atteignent 4 mm dans leur plus grande dimension; ils offrent une 

 biréfringence énergique avec caractère positif ; le plan des axes optiques 

 est dans g* (010). Ils sont d'un brun rougeàtre, translucides, à éclat ada- 

 mantin, fusibles avec bouillonnement. La dureté est de 5, la densité de 



3,4- 



» L'analvse a donné : 



Silice 32,io 



Acide tilanique 4o>°0 



Chaux 27 , i4 



Oxyde ferrique traces 



99> 2 4 

 » Nous devons rappeler que ces deux substances minérales ont déjà été 



